Einzelne Mineralien. 



-29- 



Sie sind zuweilen ziemlich durchsichtig- und einige zeigen auch kurze 

 Spaltungsrisse nach der Basis und häufiger nach dem Prisma (100). 

 Doppelbrechung -j-, sehr schwach, deutlicher Pleochroismus : e hell himmel- 

 blau, (o sehr hell violett. Optische Anomalien, im Gegensatz zu Vogt's 

 Beobachtungen an künstlichem Melilith, häufig. In prismatischen Schliffen 

 tritt vielfach Zonarstruktur mit verschieden starker Doppelbrechung der 

 einzelnen Lagen hervor. Ein isotroper Kern, wie ihn Vogt erwähnt, war 

 nie zu beobachten. Einschlüsse verschiedener Art zahlreich. 



Das Material vollkommen zu reinigen , gelang nicht , weshalb eine , 

 Wiederholung der Analyse unterblieb. Eine Si Og-Bestimmung mit mög- 

 lichst reiner Substanz ergab: 37,69 Si02, so daß wohl in Anbetracht der 

 übrigen Eigenschaften die Zambonini vorliegenden Kristalle als mit denen 

 Stahl's identisch angesehen werden können. 



Verf. bespricht sodann die Zusammensetzung des Melilith, besonders 

 des natürlichen, auf Grund der vorhandenen Analysen (von ihm selbst, von 

 Damour und Bodländer). Dabei verwirft er, als mit den Tatsachen nicht 

 übereinstimmend, die Ansicht Vogt's, wonach der Melilith eine isomorphe 

 Mischung von Gehlenit mit dem hypothetischen Akermanit sein sollte. 



II IH 



Eher könnte eine isomorphe Mischung des Gehlenitsilikats KgRgSigOj^,, 



mit KSiOg vorliegen. Ebenso wäre aber auch eine isomorphe Mischung 



II 11 III 



des Silikats RSiO, mit dem Aluminat RKo^^ möglich, entsprechend der 



Ansicht von Bodländer, der vielleicht der Vorzug zu geben ist. 



II III n 



Weniger wahrscheinlich ist die von Bourgeois: R Sig Og . n Si O4, 

 der entsprechend der Formel von Des Cloizeaux und Damour wäre : 



II in II 



2 R Rj Si, Og . 5 R2 Si 0^. Max Bauer. 



E. T. Allen and W. P. White: On Wollastonite and Pseudo- 

 WoUastonite, Polymorphie forms of Calcium Metasilicate; 

 with optical study by Fred. Eugene Wright. (Amer. Journ. of Sc. 

 21. p. 89-108. 1906.) 



Herstellung von Wollastonit. Aus der Schmelze erhält man 

 im allgemeinen den sogen. Pseudowollastonit , die einachsige Modifikation 

 von CaSi03. Stellt man sich jedoch durch Abschrecken erst glasiges 

 Calciummetasilikat dar und erhitzt dies auf 800—1000*^, so steht es zu 

 Wollastonit um. Der wesentliche Faktor der Wollastonitdarstellung ist 

 hierbei insofern die Temperatur, als Wollastonit nicht über 1180*" existenz- 

 fähig ist, da hier seine Umschlagstemperatur zu Pseudowollastonit liegt. 



Eigenschaften des Wollastonit. Der in angegebener Art 

 aus seinem Glas entstandene Wollastonit bildet weiße Fasern. Spez. Gew. 

 2,915. Das spez. Gew. des Glases 2,903. 



Überführung von Wollastonit in Pseudowollastonit. 

 Die Umwandlung vollzieht sich bei 1180° im festen Zustande des Materials, 

 die Rückwandlung gelang weder durch langsame Abküblung noch 



